## TINJAUAN KARAKTERISTIK TANAH UNTUK  STABILISASI LAPIS PONDASI PERKERASAN JALAN
Bambang Raharmadi
Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

## ABSTRAK
Dalam  pembangunan  jalan  sering  kali  terjadi  tidak  tersedianya  sumberdaya  alam  yang  memenuhi syarat di lokasi pekerjaan, terutama batu pecah untuk pondasi perkerasan jalan  yang harus didatangkan dari luar daerah, yang akan mengakibatkan biaya konstruksi menjadi tinggi. Untuk mengatasi hal tersebut di atas, sebagai  konstruksi  alternatif  adalah  dengan  memanfaatkan  material  lokal  yang  perlu  dilakukan  perbaikan sifat-sifat fisik dan mekanik tanah lokal dari sumber quari yang akan di gunakan sebagai material stabilisasi dengan semen harus memenuhi syarat yang diijinkan.
Prosedur  yang  dilakukan  adalah  pengujian  sifat-sifat  fisik  dan  mekanik  tanah  dari  quari  desa  Bukit Batu dan quari dusun Manyawang berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI).
Tujuan  dari  penyusunan  makalah  ini  adalah  untuk  mengetahui  sifat-sifat  fisik  dan  mekanik  tanah dari quari desa Bukit Batu dan quari dusun Manyawang agar bisa digunakan sebagai bahan stabilisasi semen
Hasil uji material tanah quari desa Bukit Batu sedalam 1,5 meter dari muka tanah dengan warna tanah kuning  kecoklatan,  kadar air 14,34%,  berat jenis 2,637 dan quari dusun Manyawang 1,25 meter  dari  muka tanah dengan warna tanah kuning kecoklatan, kadar air 13,80%, berat jenis 2,635. Uji distribusi ukuran butir memenuhi  syarat  yang  diijinkan  untuk  digunakan  sebagai  material  stabilisasi  tanah  semen  dengan  indek plastisitas  5,41%, 6,21% ≤ 10%  syarat  yang  ditentukan  (Hicks,2002)  dan  klasifikasi  tanah  sistem  USCS termasuk pada kelompok CL-ML  yaitu lanau tak organik, lempung kepasiran dengan plastisitas rendah dan AASHTO  termasuk  pada  kelompok  A-4  yaitu  lempung  lanau  dengan  plastisitas  rendah.  Uji  pemadatan ringan  (standart)    quari  desa  Bukit  Batu  isi  kering  maksimum  (  dmax )  dari  tanah  1,860  t/m 3 ,  kadar  air optimum  13,30%  dan  Manyawang  berat  berat  isi  kering  maksimum  (  dmax )  dari  tanah1,860  t/m 3 ,  kadar  air optimum 13,30%. Uji kuat tekan bebas (UCS) quari desa Bukit Batu dan Manyawang 3,451 kg/cm 2 ,  3,521 kg/cm 2 dan uji CBR quari desa Bukit Batu dan Manyawang CBR 100 9,40%,  8,10% dan CBR 95 5,20% , 4,65%.
Kata Kunci : Karakteristik Tanah, stabilisasi, pondasi perkerasan jalan

## MEDIA ILMIAH TEKNIK SIPIL
Volume 5 Nomor 2 Juni 2017 Hal. 94-108

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Jalan  sebagai  sistem  transportasi  nasional mempunyai  peranan  penting  terutama  dalam mendukung  bidang  ekonomi,  sosial  dan  budaya serta  lingkungan  agar  tercapai  keseimbangan  dan pemerataan pembangunan antar daerah, membentuk  dan  memperkokoh  kesatuan  nasional, memantapkan  pertahanan  dan  keamanan  nasional serta  membentuk  struktur  ruang  dalam  rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional. Dalam pembangunan jalan sering kali terjadi tidak tersedianya  sumberdaya  alam  yang  memenuhi syarat  di  lokasi  pekerjaan,  terutama  batu  pecah untuk  pondasi  perkerasan  jalan  yang  harus didatangkan dari luar daerah, yang akan mengakibatkan biaya konstruksi menjadi tinggi.
Untuk mengatasi hal tersebut di atas, sebagai konstruksi  alternatif  adalah  dengan  memanfaatkan material  lokal  yang  perlu  dilakukan  perbaikan sifat-sifat  fisik  dan  mekanik  tanah  lokal  dari  quari desa Bukit Batu dan quari dusun Manyawang yang akan  di  gunakan  sebagai  material  stabilisasi dengan  semen  harus  memenuhi  syarat  yang diijinkan.  Menurut Porland  Cement  Association (1979),  mensyaratakan  tanah  yang  distabilisasi dengan  semen  sebaiknya  tanah-tanah  berpasir  dan berkerikil,  dan Hicks (2002),  distribusi  ukuran butir dan batas-batas Atterberg digunakan sebagai dasar  penilaian  macam  stabilisasi  dengan  PI ≤ 10%.  Perbaikan  sifat-sifat  mekanik  tanah  dengan menembah
semen untuk
dimaksudkan
meningkatkan kekuatan tanah lokal agar memenuhi  persyaratan  Spesifikasi  Umum  2010 (revisi  3),  nilai  kuat  tekan  bebas ( UCS )  target adalah ≥ 24  kg/cm 2 dengan  umur  pemeraman  7 hari  (SNI  03-6887-2002)  dan  nilai CBR target adalah ≥ 120%  dengan  umur  pemeraman  3  hari dan  perendaman  4  hari  (SNI  03-3438-1994) sebagai lapis pondasi perkerasan. Usaha perbaikan tanah  itu  disebut  stabilisasi  tanah  dengan  cara mekanis  atau  dengan  menambah  suatu  bahan tambah (semen).
Dengan  menggunakan  stabilisasi  tanah lokal  dengan  semen  ini  di  harapkan  dapat membantu  mengatasi salah satu permasalah dalam pembangunan jalan.

## Perumusan Masalah
Makalah  ini  lebih  di  fokuskan  untuk    untuk mengetahui sifat-sifat fisik dan mekanik tanah.

## Tujuan Penelitian
Tujuan  dari  penyusunan  makalah  ini adalah  untuk  mengetahui  sifat-sifat  fisik  dan mekanik  tanah  agar  bisa  digunakan  sebagai  bahan stabilisasi semen

## Manfaat Penelitian
Dengan  melakukan  penyusunan  makalah ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu : a. Secara teoritis
1. Mengetahui  sifat-sifat  fisik  dan  mekani tanah lokal quari desa Bukit Batu dan  dusun Manyawang.
2. Menambah  pengetahuan  tentang  sifat-sifat fisik  dan  mekanik  tanah yang  bisa digunakan  sebagai  bahan  stabilisasi  dengan semen.
3. Menambah  bahan  rujukan  yang  dapat dijadikan penyusunan makalah lebih lanjut.
b. Secara praktis
1. Hasil  penyusunan  makalah    ini  diharapkan dapat  bermanfaat  dalam  pembangunan  jalan yang  mengalami  kesulitan  untuk  pengadaan material  batu  pecah  dan  sebagai  bahan pertimbangan pekerjaan selanjutnya.
2. Sebagai  alternatif  bahan  pengganti  lapis pondasi batu pecah sebagai bahan perkerasan  jalan  yang  mungkin  dapat  lebih menguntungkan  dari  segi  konstruksi  dan waktu.

## KAJIAN PUSTAKA

## Landasan Teori
Sifat-sifat Fisik Tanah
Sifat-sifat  fisik  tanah  ( Soil  Properties ) meliputi  ukuran  butiran  tanah,  warnanya,  bentuk butiran,  dan  kekerasan  tanah,  sedangkan  tanah sebagai  bahan  yang  terdiri  dari  agregat  mineral- mineral  padat    yang  tidak  terikat  secara  kimia antara  satu  sama  lain  dari  bahan-bahan  organik yang telah  melapuk  yang berpartikel padat disertai dengan  zat  cair  dan  gas  yang  mengisi ruang-ruang kosong  diantara  partikel  partikel  padat  tersebut ( Das , 2008).
a. Pengujian Distribusi Ukuran Butir Distribusi  ukuran  butir  adalah  pengelompokan besar  butir  analisa  agregat  kasar  dan  agregat halus  menjadi  komposisi  gabungan  yang
ditinjau berdasarkan saringan. Menurut Spesifikasi  Umum  2010,  revisi  3  adalah  tanah yang  cocok  digunakan  untuk  lapis  pondasi semen  tanah  harus  sesuai  dengan  ukuran partikel  yang  ditentukan  yaitu  ukuran  yang paling besar  dari partikel batu  harus lebih  kecil dari  75    mm  dan  kurang  dari  50%    melewati
saringan  No.  200  dengan  cara  pengayakan basah. Porland  Cement  Association (1979), mensyaratakan  tanah  yang  distabilisasi  dengan semen  sebaiknya  tanah-tanah  berpasir  dan berkerikil  dengan  gradsi  ukuran  butir  seperti pada Tabel 2.1 sebagai berikut :
Tabel 2.1 Gradasi Ukuran Butir Tanah Semen Ukuran Saringan Persen Berat Yang Lolos Saringan Lapis Pondasi Semen Tanah 2” (50,00 mm) No. 4 (4,750 mm) No. 10 (2,000 mm) No. 200 (0,075 mm) 100 ≥ 55 ≥ 37 10 – 35
Sumber : Hardiyatmo (2010)
Sistem  klasifikasi  tanah  yang  biasa  digunakan pekerjaan teknik sipil adalah sebagai berikut :
- Sistem  Klasifikasi Tanah Berdasarkan
Unified Soil Classification System ( USCS ).
Sistem  ini  diperkenalkan  oleh Cassagrande tahun 1942 yang selanjutnya disempurnakan oleh Unites  States  Bureau  Of  Reclamation
( USBR ) tahun 1952. Sistem ini mengelompokkan tanah dalam dua kelompok besar, yaitu:
a.   Tanah  Berbutir  Kasar  ( coarse-grained- soil ),  yaitu:  tanah  kerikil  dan  pasir dimana  kurang  dari  50%  berat  total contoh  tanah  lolos  saringan  nomer  200. Simbol kelompok ini adalah : G =   untuk tanah berkerikil ( Gravel ) S =   untuk tanah berpasir ( sand ) W =   untuk  tanah  bergradasi  baik  ( well graded )
P =   untuk  tanah  bergradasi  buruk
( poorly graded )
b.  Tanah  Berbutir  Halus  ( fine-grained-soil ), yaitu  tanah  dimana  lebih  dari  50%  berat total  contoh  tanah  lolos  saringan  nomer 200. Simbol kelompok ini adalah : M =   untuk lanau ( silt ) anorganik C =   untuk lempung ( clay ) anorganik
O =   untuk  lanau-organik  dan  lempung- organik
L =   plastisitas  rendah  (LL  <  50)  ( low plasticity )
H =   plastisitas  tinggi  (LL  >  50)  ( high plasticity )
Prosedur  untuk  menentukan  klasifikasi tanah Sistem Unified (Hardiyatmo, 2006) adalah sebagai berikut:
1.  Tentukan apakah tanah berupa butiran halus  atau  butiran  kasar  secara  visual atau dengan cara menyaringnya
dengan saringan nomer 200. 2.  Jika tanah berupa butiran kasar :
a.  Saring tanah tersebut dan gambarkan grafik distribusi butiran.
b.  Tentukan  persen  butiran  lolos saringan  no.  4.  Bila  persentase butiran  yang  lolos  kurang  dari 50%,  klasifikasikan  tanah  tersebut sebagai kerikil. Bila persen butiran yang  lolos lebih dari 50%, klasifikasikan sebagai pasir. c.  Tentukan  jumlah  butiran  yang lolos saringan no.200. Jika persentase  butiran  yang  lolos kurang  dari  5%,  pertimbangkan bentuk  grafik  distribusi  butiran dengan menghitung Cu da Cc. Jika termasuk  bergradasi  baik,  maka klasifikasikan  sebagai GW (bila kerikil)  atau SW (bila  pasir).  Jika termasuk
bergradasi buruk, klasifikasikan  sebagai GP (bila kerikil)  atau SP (bila  pasir).  Jika persentase butiran tanah yang lolos saringan  no.200  diantara  5  sampai 12%,  tanah  akan  mempunyai simbol  dobel  dan  mempunyai sifat keplastisan ( GW-GM , SW-SM ,  dan sebagainya).
d.  Jika  persentase  butiran  yang  lolos saringan  no.200  lebih  besar  12%, harus dilakukan batas-batas Atterberg dengan  menyingkirkan
butiran  tanah  yang  tinggal  dalam saringan  no.40. Kemudian, dengan menggunakan  diagram  plastisitas, ditentukan klasifikasinya ( GM, GC, SM, GM-GC atau SM- SC ).
3. Jika tanah berbutir halus : a.  Kerjakan  uji  batas-batas Atterberg dengan menyingkirkan butiran tanah  yang  tinggal  dalam  saringan no.40.  Jika  batas  cair  lebih  dari 50%,  klasifikasikan  sebagai H (plastisitas  tinggi)  dan  jika  kurang dari  50%,  klasifikasikan  sebagai L (plastisitas rendah).
b.  Untuk H (plastisitas  tinggi),  jika plot  batas-batas  Atterberg pada grafik  plastisitas  dibawah  garis  A, tentukan  apakah  tanah  organik ( OH )  atau  anorganik  ( MH ).  Jika plotnya  jatuh  diatas  garis  A, klasifikasikan sebagai CH .
c.  Untuk L (plastisitas  rendah),  jika plot  batas-batas Atterberg pada grafik  plastisitas  dibawah  garis  A dan  area  yang  diarsir,  tentukan klasifikasi  tanah  tersebut  sebagai organik  ( OL )  atau  anorganik  ( ML ) berdasar warna, bau, atau perubahan  batas  cair  dan  batas plastisnya dengan
mengeringkannya didalam oven.
d.  Jika  plot  batas-batas Atterberg pada  grafik  plastisitas  jatuh  pada area  yang  diarsir,  dekat  dengan garis  A  atau  nilai LL sekitar  50, gunakan simbol dobel.
Cara  menentukan  klasifikasi  tanah berdasarkan Unified Soil Classification   System seperti pada Tabel 2.2 berikut :
Tabel 2.2 Klasifikasi Tanah Sistem USCS

## Sumber : Hendarsin  (2000)
- Sistem Klasifikasi Tanah American Association of State Highway and
Transportation Official ( AASHTO )
Sistem  klasifikasi AASHTO membagi  tanah kedalam  8  kelompok,  A-1  sampai  A-8 termaksud  sub-subkelompok.  Tanah-tanah dalam tiap kelompoknya dievaluasi terhadap indeks  kelompoknya  yang  dihitung  dengan rumus-rumus empiris. Pengujian yang digunakan hanya analisis saringan dan batas- batas Atterberg.
Indeks  kelompok  ( group  index )  digunakan untuk  mengevaluasi lebih lanjut tanah-tanah dalam  kelompoknya.  Indeks  kelompok dihitung dengan Persamaan 2.1 berikut :
GI   =  (F  –  3  5)(0,2  +  0,005(LL  –  40)  +
0,01(F – 15)(PI -10) ........... (2.1)
Dengan:
GI = indeks kelompok ( group index ) F =   persen material lolos saringan no. 200 LL =   batas cair PI =   indeks plastisitas
Bila  nilai  indeks  kelompok  ( GI )  semakin tinggi, makin berkurang ketepatan penggunaan tanahnya. Tanah granular diklasifikasikan  ke  dalam  klasifikasi      A-1 sampai  A-3.  tanah  A-1  granular  yang bergradasi  baik,  sedang  A-3  adalah  pasir bersih  yang  bergradasi  buruk.  Tanah  A-2 termasuk  tanah  granular  (kurang  dari  35% lewat  saringan  no.  200),  tetapi  masih  terdiri
atas  lanau  dan  lempung.  Tanah  berbutir halus  diklasifikasikan  dari  A-4  sampai  A-7, yaitu  tanah lempung-lanau. Perbedaan keduanya  berdasarkan  pada  batas-batas Atterberg seperti pada Gambar 2.1 berikut :
Sumber : Hardiyatmo (1996)
Gambar 2.1  Nilai-nilai Batas-batas Atterberg Untuk  Subkelompok  A-4,  A-5, A-6, dan A-7
Dari Gambar 2.1, dapat digunakan memperoleh batas-batas  antara  batas  cair  ( LL )  dan  indeks plastis  ( PI )  untuk  kelompok  A-4  sampai  A-7 dan  untuk  sub  b  kelompok  dalam  A-2.  Dalam tanah  organik  tinggi  seperti  gambut  (peat) diletakan dalam kelompok A-8. Sistem klasifikasi AASHTO , dapat dilihat dalam   Tabel 2.3 berikut : Tabel 2.3 Klasifikasi Tanah Sistem AASHTO Klasifikasi umum Material granular (<35% lolos saringan no. 200) Tanah-tanah lanau-lempung (>35% lolos saringan no. 200) Klasifikasi kelompok A-1 A-3 A-2 A-4 A-5 A-6 A-7 A-1-a  A-1-b A-2-4  A-2-5 A-2-6  A-2-7 A-7-5 A-7-6 Analisa saringan (% lolos) 2,00 mm (no.10) 0,425 mm (no.40) 0,075 mm (no.200) 50 maks - 30 maks  50 maks 15 maks  25 maks - 51 min 10 maks -          - -          - 35 maks 35 maks -           - -           - 35 maks 35 maks - - 35 min - - 36 min - - 36 min - - 36 min Sifat fraksi lolos saringan no.40 Bats cair (LL) Indeks plastis (PI) - - 6 maks - np 40 maks 41 min 10 maks 10 maks 40 maks 41 min 11 min 11 min 40 maks 10 maks 41 min 10 maks 40 maks 11 min 41 min 11 min Indeks kelompok (GI 0 0 0 4 maks 8 maks 12 maks 16 maks 20 maks Tipe material yang Pokok pada umumnya Pecahan batu kerikil dan pasir Pasir halus Kerikil berlanau atau berlempung dan pasir Tanah berlanau Tanah berlempung Penilaian umum sebagai tanah dasar Sangat baik sampai baik Sedang sampai buruk
Sumber : Hardiyatmo (1996)
Sifat-sifat  fisik  dari  tanah  dapat  digambarkan dalam fase, seperti ditunjukan pada Gambar 2.2 berikut :
Sumber : Hardiyatmo (1996) Gambar 2.2   Diagram Fasa Tanah
Dengan: W s = berat butiran padat
W w = berat air V s = volume butiran padat
V w = volume air V a = volume udara
b. Kadar air Kadar  air  adalah  perbandingan  antara  berat  air dengan  berat  butiran  padat  dari  volume  yang diselidiki dengan Persamaan 2.2 berikut :
W 1 − W 2
Kadar air  ( W ) = x 100% . (2.2) W 2 − W 3
c. Berat jenis
Berat  jenis  ( specific  gravity )  tanah  ( G s ) didefinisikan sebagai perbandingan berat volume butiran padat ( V s ) dengan berat volume air  ( V w )  pada  temperature  40oC  dengan Persamaan 2.3 berikut : V s G s =  ....................................... (2.3) V w
Berat  jenis  dari  berbagai  jenis  tanah  berkisar antara  2,65  sampai  2,75  biasanya  digunakan
untuk  tanah-tanah  tak  berkohesi.  Sedangkan tanah kohesi tak organik berkisar di antara 2,68 sampai 2,72. nilai-nilai berat jenis dari berbagai jenis tanah diberikan dalam Tabel 2.4 berikut : Tabel 2.4 Berat Jenis Tanah
Macan tanah Berat jenis ( Gs ) Kerikil Pasir Lanau anorganic Lempung organic Lempung anorganic Humus Gambut 2,65-2,68 2,65-2,68 2,62-2,68 2,58-2,65 2,68-2,75 1,37 1,25-1,80
Sumber : Hardiyatmo (1996)
d. Batas – batas Konsentensi Batas konsintensi adalah  kedudukan  fisik tanah berbutir  halus  pada  kadar  air  tertentu. Konsintensi  tergantung  pada  gaya  tarik  antara partikel  mineral  lempung.  Kedudukan  batas- batas konsintensi untuk tanah kohesif ditunjukan dalam Gambar 2.3 berikut : Sumber :  Hardiyatmo (1996) Gambar 2.3  Keadaan-keadaan Konsistensi Tanah
padat semi padat plastis cair batas susut batas plastis batas cair Penambahan kadar air Berat ( Weigth ) Isi ( Volume ) W V V v V a V w V s W a W w W s air butir udara
Cara untuk menggambarkan batas-batas konsistensi  dari  tanah  berbutir  halus  dengan mempertimbangklan  kandungan  kadar  airnya. Batas-batas tersebut  yaitu :
- Batas Cair ( Liquid Limit )
Batas  cair  ( LL ),  didefinisikan  sebagai  kadar air tanah pada batas antara  keadaan  cair dan keadaan  plastis,  yaitu  batas  atas  dari  daerah plastis.  Porsentase  kadar  air  dibutuhkan untuk  menutup  celah  sepanjang  12,7  mm pada  dasar  cawan,  sesudah  25  kali  pukulan didefinisikan  sebagai  batas  cair  tanah tersebut (Hardiyatmo, 1996).
- Batas Plastis ( Plastic Limit ). Batas  plastis  ( PL ),  didefinisikan  sebagai kadar  air  pada  kedudukan  antara  daerah
plastis  dan  semi  padat,  yaitu  persentase kadar  air  di  mana  tanah  dengan  diameter silinder  3,2  mm  mulai  retak-retak  ketika digulung (Hardiyatmo, 1996).
- Indeks Plastisitas ( Plasticity Index )
Indeks  plastisitas  ( PI )  adalah  selisih  batas cair  dan  batas  plastis  (Hardiyatmo,  1996) dengan Persamaan 2.4 berikut :
PI = LL – PL .................................... (2.4)
Indeks  plastisitas  merupakan  interval  kadar air  dimana  tanah  masih  bersifat  plastis. Batasan  mengenai  indeks  plastis,  sifat, macam  tanah  dan  kohesif  oleh  Atterberg terdapat dalam Tabel 2.5 berikut :
Tabel 2.5 Nilai indeks plastisitas dan macam tanah
PI Sifat Macam Tanah Kohesi 0 <7 7 – 17 >17 Non Plastis Plastisitas rendah Plastisitas rendah Plastisitas tinggi Pasir Lanau Lempung berlanau Lempung Non kohesif Kohesif sebagian Kohesif Kohesif
Sumber : Hardiyatmo (1996)
Menurut Hicks (2002),  distribusi  ukuran butir  dan  batas-batas Atterberg digunakan sebagai  dasar  penilaian  macam  stabilisasi
yang akan digunakan, seperti yang ditunjukkan  pada  Tabel  2.6  berikut  :
Tabel 2.6 Petunjuk Awal Untuk Pemilihan Metode Stabilisasi.
Material lolos Saringan no.200 > 25% lolos saringan No. 200 (0,075 mm) < 25% lolos saringan No. 200 (0,075 mm) Indeks Plastisitas PI (%)  10 10 - 20  20  6 ( PI x
persen lolos saringan no.200  6)  10  10 Bentuk stabilisasi : Semen dan campuran pengikat Cocok Ragu Tidak cocok Cocok Cocok Cocok Kapur Ragu Cocok Cocok Tidak cocok Ragu Cocok Aspal (bitumen) Cocok Ragu Tidak cocok Cocok Cocok Ragu Aspal/semen dicampur Cocok Ragu Tidak cocok Cocok Cocok Ragu Granular Cocok Tidak cocok Tidak cocok Tidak cocok Cocok Ragu Lain-lain campuran Tidak cocok Cocok Cocok Tidak cocok Ragu Cocok Sumber : Hardiyatmo ( 2010)
Petunjuk  dari  Tabel  2.6  hanya  sebagai pertimbangan  awal,  dan  dapat  digunakan untuk  maksud  modifikasi  tanah,  seperti: stabilisasi  dengan  kapur  untuk  membuat material  lebih  kering  dan  mengurangi plastisitasnya.

## Sifat-sifat Mekanik Tanah
Sifat  Mekanik  Tanah  yaitu  perilaku  tanah akibat  diberikannya  gaya  terhadap  tanah  yang meliputi  kuat  geser tanah, sudut geser  dalam,  nilai kohesi tanah dan lain-lain.
a. Pengujian Pemadatan Pemadatan  adalah  suatu  proses  memadatnya partikel  tanah  sehingga  terjadi  pengurangan volume  udara  dan  volume  air  dengan  memakai cara  mekanis.  Kepadatan  tanah  tergantung banyaknya kadar air, jika kadar air tanah sedikit maka  tanah  akan  keras  begitu  pula  sebaliknya bila kadar  air banyak  maka tanah akan  menjadi lunak atau cair. Pemadatan yang dilakukan pada saat  kadar  air  lebih  tinggi  daripada  kadar  air optimumnya akan memberikan pengaruh terhadap  sifat  tanah.  Tujuan  pemadatan  tanah adalah  memadatkan  tanah  pada  kadar  air optimum dan memperbaiki karakteristik mekanisme  tanah.  Maksud  pemadatan  tanah (Hardiyatmo, 1996) adalah sebagai berikut:
1. Mempertinggi kuat geser tanah.
2. Mengurangi sifat mudah mampat (kompresibilitas).
3. Mengurangi permeabilitas.
4. Mengurangi  perubahan  volume  sebagai akibat perubahan kadar air.
Pemadatan tanah dapat dilaksanakan di lapangan  maupun  di  laboratorium.  Dilapangan biasanya  tanah  akan  digilas  dengan  mesin penggilas  yang  didalamnya  terdapat  alat penggetar,  getaran  akan  menggetarkan  tanah sehingga terjadi pemadatan. Sedangkan dilaboratorium  menggunakan  pengujian  ringan ( standart ),  yang  disebut  dengan  uji Procto r, dengan  cara  suatu  palu  dijatuhkan  dari ketinggian  tertentu  beberapa  lapisan  tanah  di dalam  sebuah mold .  Dengan  dilakukannya pengujian  pemadatan  tanah  ini,  maka  akan terdapat hubungan antara kadar air dengan berat volume.  Derajat  kepadatan  tanah  diukur  dari berat  volume  keringnya,  hubungan  berat volume kering (  d ), berat volume basah (  b ) dan kadar air ( w ) dinyatakan dengan Persamaan 2.5 dan Gambar 2.4 berikut :
 b  d =  ..................................... (2.5)
1+w
Sumber  : Hardiyatmo (1996)
Gambar 2.4 Hubungan Antara Kadar  Air dan Berat Volume Tanah(  d maks)
Untuk  mengetahui  kadar  air  yang  optimum pada tanah, maka dilakukan pengujian pemadatan  ,  pengujian  tersebut  dilakukan dengan pemadatan sampel tanah basah     (pada kadar  air  terkontrol)  dalam  suatu  cetakan dengan  jumlah  lapisan  tertentu.  Setiap  lapisan dipadatkan  dengan  sejumlah  tumbukan  yang
ditentukan  dengan  penumbuk  dengan  massa dan  tinggi  jatuh  tertentu.  Apabila  diketahui berat  tanah  basah  didalam  cetakan  yang volumenya  diketahui,  maka  berat  isi  basah dapat  langsung  dihitung  dengan  Persamaan  2.6 berikut :
 d maks. w opt. Berat volume kering
Kadar air (w)
W w + W s  b =  ................................ (2.6)
V
γ basah  adalah  perbandingan  berat  tanah  basah dalam  cetakan  dengan  volume  cetakan,  kadar air diperoleh dari tanah yang dipadatkan. Untuk tanah  berbutir  halus  dalam  mendapatkan  kadar air  optimum  digunakan  batas  plastisnya.  Buat
kurva  hubungan  antara  kadar  air  ( w )  sebagai absis  dan  berat  volume  tanah  kering  sebagai ordinat,  puncak  kurva  sebagai  nilai  d (maksimun),  kurva  yang  digunakan  adalah kurva  dari  uji  pemadatan  tanah  ( Proctor ).  Dari titik puncak dit ditarik garis vertikal memotong absis,  pada  titik  ini  adalah  kadar  air  optimum seperti pada Gambar 2.5 berikut :
Sumber : Hardiyatmo (1996) Gambar 2.5 Hubungan  Antara  Kadar  Air  dan  Berat  Volume  Tanah(kadar  air optimum)
b. Uji Kuat Tekan Bebas ( UCS )
Pengujian  ini  merupakan  cara  dilakukan  di laboratorium  untuk  menghitung  kekuatan  geser tanah.  Uji  kuat  tekan  bebas  ini  mengukur seberapa  kuat  tanah  menerima  kuat  tekan  yang diberikan  sampai  sampel  tanah  berbentuk silinder yang bebas bagian sampingnya tersebut terpisah  dari  butiran-butirannya  (pecah)    juga mengukur  regangan  tanah  akibat  tekanan. Pengujian  kuat  tekan  ini  dilakukan  pada  tanah asli  dan  juga  pada  tanah  yang  sudah  diberi campuran  semen.  Namun  untuk  tanah  yang sudah  diberi  campuran  semen,  pengujian dilaksanakan  pada  waktu  peram  7  hari. Pembacaan tegangan pada pengujian kuat tekan bebas  ini  dibatasi  sampai  regangan  20%. Adapun perhitungan untuk uji kuat tekan bebas dengan Persamaan 2.7 berikut :

## ΔL
Regangan axial : ε =             ........... (2.7) L o
ε = regangan axial ΔL = perubahan panjang L o =   Panjang contoh awal
c. Uji California Bearing Ratio ( CBR )
Nilai CBR adalah perbandingan (dalam persen) antara tekanan yang diperlukan untuk menembus  tanah  dengan  piston  berpenampang bulat  seluas  3  inch  dengan  kecepatan  0,05 inch/menit  terhadap  tekanan  yang  diperlukan untuk  menembus  bahan  standard  tertentu. Untuk  menentukan  kekuatan  lapisan  tanah dasar  dengan  cara  percobaan CBR diperoleh nilai  yang kemudian dipakai untuk menentukan tebal perkerasan yang diperlukan di atas lapisan yang  nilai CBR nya  tertentu.  Dalam  menguji nilai CBR tanah dapat dilakukan di laboratorium.  Tanah  dasar  ( Subgrade )  pada kontruksi  jalan  baru  merupakan  tanah  asli, tanah  timbunan,  atau  tanah  galian  yang  sudah dipadatkan  sampai  mencapai  kepadatan  95% dari  kepadatan  maksimum.  Dengan  demikian daya  dukung  tanah  dasar  tersebut  merupakan nilai  kemampuan  lapisan  tanah  memikul  beban setelah  tersebut  tanah  dipadatkan. CBR ini disebut CBR rencana titik dan karena disiapkan di  laboratorium,  disebut CBR laborataorium. Makin tinggi  nilai CBR tanah ( subgrade )  maka lapisan perkerasan diatasnya akan semakin tipis dan  semakin  kecil  nilai CBR (daya  dukung tanah rendah), maka akan semakin tebal lapisan perkerasan  di  atasnya  sesuai  beban  yang  akan dipikulnya.

## Berat volume kering
 d maks . w opt. Kadar air ( w )
Ada 2 macam pengukuran CBR yaitu :
1.  Nilai CBR untuk  penekanan  pada  penetrasi
0,254 (0,1”)  terhadap penetrasi standar yang besarnya  70,37  kg/cm 2 (1000  psi)  dengan Persamaan 2.8 berikut :
P 1 CBR = x 100% (kg/cm 2 ). ........(2.8)
70,37
2   Nilai CBR untuk  tekanan  pada  penetrasi 0,508  (0,2”)  terhadap  tekanan  standar  yang besarnya    105,56  kg/cm 2 (1500  psi)  dengan Persamaan 2.9 berikut :

## P 2
CBR = x 100% (kg/cm 2 ). .........(2.9) 105,56

## STUDI PUSTAKA
Penelitian-penelitian  tentang  stabilisasi  tanah semen  telah  banyak  dilakukan  sebelumnya  lainya, seperti yang dilakukan oleh :
a. Bambang  R  (2014)  melakukan  penelitian  judul “ Peningkatan  Nilai  Kuat  Tekan  Bebas  (UCS) Tanah  Yang  Distabilisasi  dengan  Semen sebagai  Lapis  Pondasi  Atas”. Dari  hasil penelitian  untuk  perbaikan  tanah  dicampur dengan  semen  sangat  berpengaruh  terhadap kuat  tekan  bebas  ( UCS )  dari  tanah  asli  3,481 kg/cm 2 setelah  distabilisasi  dengan  semen meningkat  sangat  signifikan  menjadi UCS 7hr minimum  19,811  kg/cm 2 dengan  kadar  semen 5%  dan  maksimum  37,559  kg/cm 2 dengan kadar  semen  12%, UCS 14hr minimum  20,473 kg/cm 2 dengan kadar semen 5% dan maksimum 47,465 kg/cm 2 dengan kadar semen 12%.
b. I  Gusti  Ayu  I.  L  (2014),  melakukan  penelitian dengan  judul  :  “ Karakteistik  Tanah  Lempung Ekspansif  (Studi  Kasus  di  Desa  Tanah  Awuk, Lobok  Tengah)” .  Tanah  lempung  ekspansif Tanah  Awuk  memeliki  kadar  air  rata-rata sebesar  47,50%,  berat  jenis  2,71,  batas  cair 125,84%,  batas  plastis  28,45%,  batas  susut
9,88%  dan  indeks  plastisitas  97,39%  dengan klasisikasi AASTHO merupakan  tanah  berjenis sedang  sampai  buruk  sedangkan  klasifikasi USCS merupakan  tanah  lempung  dengan plastisitas  tinggi  ( CH ).  Uji  pemadatan  pada kedalaman  0,6  meter  kadar  air  optimum 20,34%,  berat  volume  kering  1,37  gr/cm 3 dan
kedalaman  1,2  meter  kadar  air  optimum 29,43%, berat volume kering 1,34 gr/cm 3.

## METODE PENGUJIAN

## Tahapan Pengujian
Pengujian  dilakukan  terhadap  tanah  lokal  quari desa  Bukit  Batu  dan  dusun  Manyawang  dalam kondisi  terganggu  ( disturbed ).  Tahapan  pengujian dilaksanakan sesuai dengan bagan alir seperti pada Gambar 3.1 berikut :
Gambar 3.1  Diagram Alir Tahapan Pengujian

## HASIL PENGUJIAN DAN PEMBAHASAN
Dalam  penelitian  ini  mengulas  tentang  pengujian sifat-sifat  fisik  dan  mekanik  tanah  quari  desa Bukit Batu  dan dusun Manyawang dalam kondisi terganggu  ( disturbe )  yang  memenuhi  syarat  agar bisa  digunakan  sebagai  material    stabilisasi dengan  semen.  Dalam  pengambilan  sampel  tanah
Mulai Menyiapkan material : Tanah Lokal Tanah Bukit Batu :
Pengujian Sifat Fisik - Gradasi Butiran
- Kadar Air
- Berat Jenis
- Batas –batas Atterberg
Pengujian Sifat Mekanik
- Pemadatan
- Kuat Tekan Bebas ( UCS ) - CBR

## Pengujian Material
Tanah Manyawang:
Pengujian Sifat Fisik - Gradasi Butiran
- Kadar Air
- Berat Jenis
- Batas –batas Atterberg Pengujian Sifat Mekanik
- Pemadatan
- Kuat Tekan Bebas ( UCS ) - CBR Laporan Se lesai Analisa Hasil
quari  desa  Bukit  Batu  sedalam  1,5  meter  dari muka  tanah dengan warna  tanah kuning kecoklatan  dan  quari  dusun  Manyawang  1,25 meter dari muka tanah dengan warna tanah kuning kecoklatan.

## Sifat-sifat Fisik Tanah
a. Kadar Air
Dari  kedua  sampel  untuk  uji  kadar  air  tanah quari  dusun  Manyawang  13,80%  <  14,34% quari desa Bukit Batu.
b. Berat Jenis
Dari  kedua  sampel  untuk  uji  berat  jenis  tanah quari  dusun  Manyawang  2,635  <    2,637  quari desa  Bukit  Batu.  Berdasarkan  Tabel  2.4,  tanah kedua  quari  ini  termasuk  katagori  lanau anorganic dan lempung organic .
c. Analisa Saringan
Gradasi  ukuran  butir  material  tanah  sangat penting dan salah satu faktor yang mempengaruhi terhadapat kekuatan.
Berdasarkan  hasil  analisis  uji  distribusi  yang plot  dalam  satu  grafik  logaritmik  terlihat  tren persentasi  dari  ukuran  butir  material  yang seperti pada Gambar 3.1   berikut :
Gambar 3.1   Hasil Uji Distribusi Ukuran Butir Material Tanah
Dari  hasil  pengujian  distribusi  ukuran  butir tanah dapat dilihat pada Gambar 3.1 menunjukan  material  untuk  pekerjaan  Lapis Pondasi  Tanah  Semen  dari  quari  dusun Manyawang  memenuhi  persyaratan  yang    di ijinkan ( Porland Cement Association ,1979 dan
Spesifikasi  Umum  2010,  revisi  3)  sedangkan quari  desa  Bukti  Batu  hanya  memenuhi persyaratan  Spesifikasi  Umum  2010,  revisi  3, dengan komposisi ukuran butiran dapat di lihat pada Tabel 3.4 adalah sebagai berikut :
Tabel 3.4 Hasil Gradasi Material Tanah
No. Uraian Jumlah Persen (%) Bukit Batu Manyawang 1 2 3 4 5 Agregat Kasar Agregat Sedang Agregat Halus Tertahan # 200 Lolos # 200 0 23,85 51,42 26,79 24,79 3,11 56,27 30,52 20,42 10,10 d. Batas-batas Atterberg material tanah lokal dapat    di lihat pada Tabel 3.5 adalah sebagai  berikut :
5 10 15 20 25 30 35 0 10 20 30 40 50 M O IS T U R E C O N T E N T ( % ) NUMBER OF BLOWS OMC = 24,60 % OMC = 20,90 % - 10 20 30 40 50 60 70 80 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 In d ek P la st is it as (P I) % Batas Cair (LL) % CL-ML CL ML-OL OH-MH CH BATAS ATAS Keterangan : Quari Manyawang Quari Bukit Batu - 10 20 30 40 50 60 70 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 In d e k P la s ti s it a s ( P I) % Batas Cair (LL) % A - 4 A - 6 A - 5 A - 7 -6 A - 7 - 5 Keterangan : Quari Manyawang Quari Bukit Batu Dari analisis pengujian batas-batas Atterberg
Tabel 3.5 Batas-batas Atterberg Material Tanah
No. Pengujian Jumlah Persen (%) Hicks ,2002 Bukit Batu Manyawang 1. 2. 3. Batas Cair Batas Plastis Indeks Plastisitas 20,9 0 15,49 5,41 24,60 18,39 6,21 < 10
Hasil  dari  pengujian  Batas  Cair  diplot  dalam grafik didapat hasil seperti Gambar 3.2 sebagai berikut :
Gambar 3.2  Hasil Pengujian Batas Cair Material Tanah
Berdasarkan  penguian  batas-batas  Atterberg dari  quari  desa  Bukit  Batu  indeks  plastisitas 5,41%  dan  quari  dusun  Manyawang  indeks plastisitas  6,21% ≤ 10%  cocok  digunakan sebagai  stabilitasi  dengan  semen  memenuhi syarat  yang  ditentukan  ( Hicks 2002) . dan termasuk golongan plastisitas rendah. Klasifikasi  Tanah  Sistem USCS berdasarkan hasil batas cair ( LL ) dan indeks plastisitas ( PI ), yang  diplotkan  dengan  diagram  plastisitas, quari  desa  Bukit  Batu  dan  dusun  Manyawang termasuk  pada  kelompok CL-ML yaitu  lanau tak  organik,  lempung  kepasiran  dengan plastisitas  rendah  dapat  dilihat  pada  Gambar 3.3 berikut :
Sumber : Hendarsin (2000) Gambar 3.3 Diagram Plastisitas Tanah Berbutir Halus Sistem USCS
Berdasarkan Klasifikasi Tanah Sistem AASHTO dan  hasil  pengujian  batas  cair  ( LL ) serta  indek    plastisitas  ( PI ),    yang  diplotkan dengan  diagram  plastisitas,  quari  desa  Bukit Batu  dan  dusun  Manyawang  termasuk  pada kelompok A-4 yaitu  lempung  lanau  dengan plastisitas  rendah  dapat  dilihat  pada  Gambar 3.4 berikut :
Sumber : Hardiyatmo (1996) Gambar 3.4  Nilai-nilai  Batas-Batas Atterberg untuk  Subkelompok    A-4,  A-5,A- 6 dan A-7
Sifat-sifat Mekanik Tanah a. Uji Pemadatan Hasil uji pemadatan ringan ( standart ) diperoleh data seperti pada Tabel 3.6 berikut : Tabel 3.6 Hasil Pengujian Pemadatan Ringan Tanah No. Pengujian Hasil Pengujian Bukit Batu Manyawang 1. 2. Berat isi kering (t/m 3 ) Kadar air optimum (%) 1,860 13,3 1,855 13,0
Berdasarkan  hasil  uji  pemadatan  ringan  tanah dapat diplotkan dalam satu grafik hubungan antara berat  isi  kering  maksimum  (  dmax )  dan  kadar  air
1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 2,10 6 8 10 12 14 16 18 20 B e ra t Is i K e ri n g ( t/ m 3 ) Kadar Air (%) 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 2,10 2 4 6 8 10 12 14 CBR (%) MDD = 1,855 t/m 3 O M C = 1 3 ,0 0 % C B R 1 0 0 = 9 ,4 0 % M in . M C = 9 ,4 5 % M a x . M C = 1 6 ,5 0 % C B R 9 5 = 5 ,2 0 % O M C = 1 3 ,3 0 % MDD = 1,860 t/m 3 M in . M C = 9 ,0 0 % M a x . M C = 1 7 ,5 0 % C B R 9 5 = 4 ,6 5 0 % C B R 1 0 0 = 8 ,1 0 % 1,600 1,650 1,700 1,750 1,800 1,850 1,900 1,950 2,000 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B e r a t is i k e r in g ( t/ m 3 ) Kadar air (%) MDD = 1,855  t/m 3 ZAV O M C = 1 3 ,0 % O M C = 1 3 ,3 % MDD = 1,860  t/m 3 Keterangan : Quari Manyawang Quari Bukit Batu Regangan Manyawang qu max = 3,524 Bukit Batu qu max = 3,451 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 0 1 2 3 4 5 6 7 Tegangan (kg/cm 2 ) kg/cm 2 kg/cm 2 Keterangan : Quari Manyawang Quari Bukit Batu optimum  ( W opt ) didapat  seperti  pada  Gambar  3.5 berikut :
Gambar 3.5  Hubungan  Kadar  Air  dengan  Berat Isi Kering
b. Uji Kuat Tekan Bebas ( UCS ) Berdasarkan  hasil  uji UCS tanah  quari  dusun Manyawang  3,521  (kg/cm2)  >  3,451  (kg/cm2) quari  desa  bukit  batu.  Perbandingan  hasil  uji UCS antara kedua quari tesebut diplotkan dalam grafik seperti pada Gambar 3.6 berikut
Gambar 3.6 Hasil Uji Kuat Tekan Bebas Tanah
c. Uji California Bearing Ratio ( CBR ) Berdasarkan  hasil  uji  pemadatan standart dan  uji CBR tanah  quari dusun  Manyawang CBR 100 9,40% >  8,10%  quari  desa  bukit  batu  dan quari  dusun  Manyawang CBR 95 5,20%    >  4,65%  quari  desa  Bukit Batu.  Perbandingan  hasil  uji  antara kedua quari tesebut diplotkan dalam grafik  seperi  pada  Gambar  3.7 berikut :
Gambar 3.7 Hubungan Hasil Uji Pemadatan dan CBR Tanah

## PENUTUP

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  dalam  penyusunan penelitian ini, maka dapat simpulkan antara lain :
1. Sampel  tanah  quari  desa  Bukit  Batu  sedalam 1,5 meter dari muka tanah dengan warna tanah kuning  kecoklatan,  kadar  air  14,34%,  berat jenis 2,637  dan quari  dusun  Manyawang 1,25 meter  dari  muka  tanah  dengan  warna  tanah kuning  kecoklatan,  kadar  air  13,80%,  berat jenis  2,635.  Tanah  kedua  quari  tersebut berdasarkan  berat  jenis  dikatagori  lanau anorganic dan lempung organic .
2. Uji  distribusi  ukuran  butir  tanah  quari  desa Bukit Batu  dan  Manyawang  memenuhi syarat yang  diijinkan  untuk  digunakan  sebagai material stabilisasi tanah semen  dengan indek plastisitas 5,41%, 6,21% ≤ 10% syarat  yang ditentukan  ( Hicks, 2002)  dan  klasifikasi  tanah sistem USCS termasuk pada kelompok CL-ML yaitu  lanau  tak  organik,  lempung  kepasiran dengan  plastisitas  rendah  dan AASHTO termasuk  pada  kelompok A-4 yaitu  lempung lanau dengan plastisitas rendah.
3. Uji  pemadatan  ringan  ( standart )    quari  desa Bukit  Batu  isi  kering  maksimum  (  dmax ) dari tanah  1,860  t/m 3 ,  kadar  air  optimum  13,30% dan  Manyawang  berat  berat  isi  kering maksimum  (  dmax ) dari  tanah1,860  t/m 3 ,  kadar air optimum 13,30%.
4. Uji  kuat  tekan  bebas (UCS) quari  desa  Bukit Batu  dan  Manyawang  3,451  kg/cm 2 ,    3,521 kg/cm 2 .
5. Uji CBR quari  desa  Bukit  Batu  dan Manyawang CBR 100 9,40%,  8,10% dan CBR
95 5,20%  , 4,65.
6. Dari  hasil  pengujian  sifat-sifat  fisik  dan mekanik  kedua  quari  tersebut  memenuhi persyaratan  sebagai  material  untuk  lapis pondasi tanah semen.

## Saran
Berdasarkan kesimpulan dari penyusunan penelitian ini, maka di saran sebagai berikut :
1. Dianjurkan  untuk  lapis  pondasi  tanah  semen material  tanah  yang  ideal  harus  berbutir (laterit) atau tanah kepasiran dan sirtu ini lebih ekonomis ditinjau dari segi kadar semen.
2. Jarak quari ke lokasi pekerjaan  diperhitungkan dan  metode  pelaksanaan  mana  yang  lebih menguntungkan  dengan  pencampuran  di  quari ( pugmill )  atau  di  lokasi  pekerjaan  ( soil stabilizer ).

## DAFTAR PUSTAKA
Badan  Standar  Nasional,  (2008). Cara  Uji Penentuan  Kadar  Air  Untuk  Tanah  Dan Batuan  Dilaboratorium  (SNI  1965-2008). Jakarta
Badan  Standar  Nasional,  (2008). Cara  Uji Penentuan  Batas  Cair  Tanah  (SNI  1967- 2008). Jakarta
Badan  Standar  Nasional,  (2008). Cara  Uji  Berat Jenis Tanah (SNI 1964-2008). Jakarta
Badan  Standar  Nasional,  (2008). Cara  Uji Penentuan  Batas  Plastisitas  dan  Indeks Plastisitas Tanah (SNI 1966-2008). Jakarta
Badan  Standar  Nasional,  (2008). Cara  Uji Analisis  Butir  Tanah  (SNI  3423-2008). Jakarta
Badan  Standar  Nasional,  (2089). Cara  Uji Kepadatan Ringan Untuk Tanah (SNI 03- 1742-1989). Jakarta Badan Standar Nasional, (1989). Metode
Pengujian  CBR  Laboratorium  (SNI  03-
1744-1989). Jakarta Badan Standar Nasional, (1994). Metode pengujian  kuat tekan  bebas  tanah  kohesif (SNI 03-3638-1994). Jakarta
Das.  (2008). Advanced  Soil  Mechanics .  Third Edition.  Publishing  by  Taylor  &  Francis. New York, U.S.A
I  Gusti  Ayu  I.  L  (2014) Karakteristik  Tanah Lempung  Ekspansif  (Studi Kasus  di  Desa Awuk,  Lombok  Tengah. Fakultas  Teknik Universitas  Islam  Al-Azhar  Mataram. Gane  C.  Swara  Vol.  8  no.  2  September 2014
Hardiyatmo, H.C, (2010), Stabilisasi Tanah Untuk Perkerasan Jalan , Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
Hardiyatmo,  HC,  (2006), Mekanika  Tanah  1,
Edisi  Keempat ,  Gajah  Mada  University Press, Yogyakarta.
Hendarsin,  (2000). Perencanaan  Teknik  Jalan Raya. Penerbit Politeknik Negeri Bandung R,  Bambang  (2014) Peningkatan  Nilai  Kuat Tekan Bebas (UCS) Tanah Yang
Distabilisasi dengan Semen sebagai Lapis
Pondasi  Atas. Jurnal  Program  Studi
Teknik  Sipil  Fakultas  Teknik  Universitas Palangka  Raya  ISSN  1979-6676  Januari 2014
Pusat  Litbang  Prasarana  Transportasi  Badan
Penelitian dan Pengembangan Kementerian  Pekerjaan  Umum,  (2015). Spesifikasi Umum 2010 revisi 3. Jakarta